﻿54 



Die Mischung schmilzt leicht, es sondern sich jedoch wäh- 

 rend des Versuches die schweren eisenreichen Theile von den 

 eisenärmeren, so dass die am Boden des Tiegels anhaftenden 

 Krystalle weit eisenreicher sind, als die oberen. Untersucht man 

 Schliffe des unteren schwereren Theiles, so sieht man ziemlich 

 grosse, die Krystallform des Augites zeigende, im durchfallenden 

 Lichte hellgrün erscheinende Krystalle, welche scharf begrenzt 

 sind ; zwischen den einzelnen Augit-Krystallen findet sich jedoch 

 eine dunkle, sehr eisenreiche Basis. Die optischen Verhältnisse 

 sind die der basischen Pyroxene. Auslöschungs-Schiefe bis 40°. 

 In manchen Schnitten deutliches Interferenzbild, Austritt einer 

 Axe; schwacher Pleochroismus. Die Krystalle enthalten Ein- 

 schlüsse von Magnetit und dunkelbrauner Basis. Ferner treten 

 ähnliche gelbbraun gefärbte Augite auf, welche jedoch keine 

 Spaltbarkeit zeigen. Die oberen Partien enthalten weit weniger 

 Eisen; hier ist sehr wenig Glasbasis vorhanden. Die Durchschnitte 

 der Augite sind sehr licht gefärbt und darin ähnlich denen des 

 reinen Diopsid von demselben Fundorte, nur selten sieht man 

 intensiv grün gefärbte, eisenreichere Augite, oder auch gelbliche. 

 In optischer Hinsicht gilt das für die eisenreichen bemerkte. An 

 manchen Stellen sieht man grössere Blättchen von Eisenoxyd, 

 dann grössere Partien gelber Glasbasis. Die Augite enthalten 

 Fetzen der letzteren, dann auch Hämatit und Magnetit. Man 

 hat also auch hier neben den beiden Augiten grössere Ausschei- 

 dungen von Eisenoxyd, sowie eisenoxydhaltiger Basis. Jedenfalls 

 haben sich in den eisenärmeren Theilen der Schmelze nur wenige 

 eisenoxydreiche Augite ausgeschieden, neben solchen, welche kein 

 Oxyd enthalten und neben Glasbasis und Magnetit. Der Eisen- 

 oxydgehalt dieses Theiles beträgt 10 proc, der Oxydgehalt circa 

 4 proc. 



In den eisenreicheren Theilen scheinen sich verschiedene 

 Verbindungen gebildet zu haben, einerseits schied sich Eisenoxyd 

 als Hämatit oder mit Eisenoxydul als Magnetit aus, andererseits 

 verbinden sich die Bestandtheile der Schmelze zu verschiedenen 

 Verbindungen und werden theils Diopsid, theils braune Augite 

 gebildet, die Oxyd enthalten, wobei es aber wahrscheinlicher ist, 

 dass dasselbe als Silicat vorhanden sei. Dieser eisenreiche schwe- 

 rere Theil der Schmelze lässt sich durch HCl in einen löslichen 



